## PENGARUH MORDAN TUNJUNG DAN KAPUR SIRIH TERHADAP HASIL ECOPRINT DAUN ILER ( COLEUS SCUTELLARIOIDES LINN. BENTH )
Adriani 1 , Chintya Atmajayanti 2*
Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga Fakultas pariwisata dan Perhotelan
Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang, Kel. Air Tawar Barat, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Kode Pos25171 Sumatera Barat. Indonesia Email: chintyaatmajayanti@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemanfaatan daun Iler untuk membuat motif menggunakan teknik ecoprint dengan  bantuan  mordan  dan  fiksator.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mendeskripsikan  arah  warna,  kejelasan  bentuk  motif  daun,  ketahanan  luntur  warna  terhadap pencucian  dan  pengaruh  mordan  tunjung,  dan  kapur  sirih  terhadap  hasil ecoprint .  Penelitian  ini merupakan  penelitian  eksperimen  dengan  objek  penelitian  berupa  bahan  katun  primissima  hasil ecoprint daun iler menggunakan mordan tunjung dan kapur sirih. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data  primer  dengan  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  uji  organoleptik  dengan  instrumen penelitian berupa kuesioner. Teknik analisis data menggunakan persentase frekuensi dan analisis data menggunakan program SPSS ( Statistical Product And Service Solution ) Versi 29.0. Arah warna yang menggunakan  mordan  tunjung  menghasilkan  warna  coklat  tua  mengarah  ke  hitam,  serta  yang menggunakan mordan kapur sirih menghasilkan warna coklat muda mengarah ke coklat tua. Kedua jenis mordan yang digunakan pada ecoprint daun iler menghasilkan kejelasan bentuk motif daun yang sangat jelas artinya bentuk daun (ujung daun, tepi daun dan pangkal daun) dan susunan tulang daun (ibu  tulang,  tulang  cabang  dan  urat  daun)  tercetak  sangat  jelas  pada  bahan  katun.  Ketahanan  luntur warna  warna  terhadap  pencucian  hasil ecoprint daun  iler  pada  bahan  katun  menggunakan  mordan mordan tunjung dan kapur sirih pada pencucian ketiga terlihat warna sedikit berkurang.
Kata Kunci: ecoprint , iler, mordan, primissima.

## Abstract
This research is motivated by the use of Iler leaves to make motifs using the eco print technique with the help of a mordant and fixator. The purpose of this study was to describe the direction of color, the clarity of the shape of the leaf motif, the color fastness to washing, the effect of mordant tunjung, and whiting  on  eco  print  results.  This  research  is  experimental  research  with  the  research  object  being primissima cotton material from ecoprints of Iler leaves using mordant tunjung, and whiting. The type of  data  in  this  study  is  primary  data  with  data  collection  techniques  using  organoleptic  tests  with research  instruments  in  the  form  of  questionnaires.  Data  analysis  techniques  used  frequency percentages and data analysis using the SPSS (Statistical Product And Service Solution) version 29.0. The  color  direction  produced  by  the  Iler  leaf  ecoprint  using  mordant  tunjung  mordant  produced  a dark brown color towards black, and those using the whiting mordant produced a light brown color towards dark brown. The two types of mordant used in the Iler leaf eco print produce clear leaf motif shapes which are very clear, meaning that the shape of the leaf (leaf tip, leaf edge, and leaf base) and the arrangement of leaf veins (mother bones, branch bones, and leaf veins) are printed very clearly on cotton material. The color fastness to washing of Iler leaf ecoprint results on cotton using tunjung and whiting mordant in the third wash showed a slightly reduced color.
Keywords: ecoprint, iler, mordant, color, primissima.

## PENDAHULUAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  eksperimen  untuk membuktikan  pengaruh  mordan  tunjung  dan  kapur sirih  terhadap  hasil ecoprint daun  iler  pada  bahan katun  primissima . ecoprint terdiri  beberapa  tahapan proses  pelaksanaan.  Setiap  tahapan  tersebut  akan
mempengaruhi  hasilnya.  Salah  satunya  adalah  tahap pemberian mordan atau mordanting . Mordanting ialah proses peningkatan daya tarik zat warna alam terhadap bahan  kain  demi  menghasilkan  warna  yang  rata  dan tajam  (Fitriani,  2013:4). Mordanting memerlukan larutan zat yang disebut dengan mordan.
Mordan  sangat  berpengaruh  terhadap  warna  yang dihasilkan saat pencelupan. Hal ini disebabkan oleh ph larutan  mordan.  Menurut  rosjida  (dalam  Saputri  & Novrita,  2021)  menjelaskan  “Warna  akan  semakin terang  apabila  ph  asam  tinggi,  dan  warna  akan semakin  pekat  apabila  ph  basa  tinggi”.  Mordan  yang akan teliti dalam penelitian ini adalah mordan, tunjung dan kapur sirih.
Menurut  Budiyono  (dalam  Zulikah,  2019:211) menyebutkan  “kapur  membentuk  warna  kecoklatan pada  pewarnaan  alam”.  Kemudian  Nisa’  (2018) menyatakan  “Kapur  sirih  bersifat  basa  memiliki  PH 8”.  tunjung  adalah  salah  satu  jenis  mordan  yang berbentuk  kristal  hijau  kehitaman  yang  bersifat  basa yang menghasilkan warna gelap pada ecoprint .
Proses memindahkan bentuk dan warna ke kain secara langsung  antara  kain  dan  daun  disebut  dengan ecoprint (Maharani,  2018).  Sehingga  akan  tercetak motif daun di permukaan kain tersebut. hal ini sesuai dengan  konsep  dari ecoprint yaitu  memanfaatkan bahan-bahan alam (tumbuhan) sebagai motif kain dan dapat diolah menjadi pakaian, lenan rumah tangga dan sebagainya  (Suci,  2019).  Teknik hammering atau teknik  pukul  merupakan  teknik ecoprint yang diterapkan pada penelitian ini.
Hasil  pewarnaan  alam  akan  maksimal  jika  kain  yang digunakan  berserat  alam.  Sejalan  dengan  pendapat  di atas  Saraswati  et  al  (2019:55)  menyatakan  bahwa “Kain  yang  berasal  dari  serat  alam  sangat  dianjurkan digunakan  untuk ecoprint ”.  Contoh  serat  alam  yaitu tumbuhan  (serat  kapas,  rami)  dan  serat  dari  rambut hewan  (sutra,  wol)  yang  berasal  dari  alam.  Bahan katun merupakan contoh bahan yang berasal dari serat alam  karena  berserat  kapas  yang  termasuk  kedalam serat alam (tumbuhan).
Tumbuhan  iler  merupakan  tanaman  hias  yang  mudah berkembang  biak  dimana  saja.  Terdapat  banyak  zat bermanfaat pada tumbuhan iler seperti flavonoid dan tanin yang  berguna  untuk  pewarna  alami.    tumbuhan iler  yang  digunakan  adalah  tumbuhan  iler  berjenis colues  scarlet dengan  ciri  daun  adalah  daun  iler berwarna  merah  pada  bagian  tengah  dan  kuning bagian tepi daun.
Daun  iler  memiliki  keunikan  bentuk.  Hal  ini  sesuai pendapat yang dikemukakan Salimi (2021:8) daun iler memiliki  bentuk  bulat  seperti  telur,  menyerupai bentuk  jantung,  ujung  meruncing,  tepi  bergerigi, tulang  daun  menyirip  jelas.  Menurut  Arif  (2019:79) menyatakan  bahwa  “Daun  posisi  atas  menghasilkan warna yang paling baik pada teknik pounding dengan
menggunakan palu kayu, karena daun posisi atas tidak memiliki  terlalu  banyak  kadar  air”.  Maka  Daun  iler yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun iler yang terletak pada bagian atas atau helaian kedua dan dari pucuk daun.
Berdasarkan  pemaparann  kondisi  di  atas,  maka penelitian  ini  bertujuan  untuk  Mendeskripsikan  arah warna, mendeskripsikan kejelasan bentuk motif daun, mendeskripsikan  ketahanan  luntur  warna  terhadap pencucian, mendeskripsikan pengaruh mordan tunjung dan  kapur  sirih  terhadap  hasil ecoprint ditinjau  dari kejelasan  bentuk  motif  daun  dan  ketahanan  luntur warna terhadap pencucian.
Ecoprint adalah  sebuah  teknik  menciptakan  motif diatas  kain  dengan  menggunakan  daun/bunga  dengan proses  yang eco-friendly (Purwosiwi  et  al,  2022). Teknik  gulung,  tempa  ( hammering )  dan  hapa  zome merupakan  tiga  jenis  teknik  yang  digunakan  dalam ecoprint (Irianingsih,  2018:16).  Dari  ketiga  teknik tersebut  hanya  teknik hapa  zome yang  tidak  melalui proses  pengukusan.  Kemudian  Arif  (2019:73) mengungkapkan  bahwa ecoprint merupakan  teknik steaming ,  teknik pounding .  Teknik pounding yaitu teknik  memukul  daun  diatas  kain  tanpa  proses pengukusan.  Pada  penelitian  ini  peneliti  akan melakukan eksperimen ecoprint daun iler menggunakan teknik hammering .
Pada proses mordanting , memerlukan zat yang disebut sebagai  zat  mordan.  Menurut  Fatihaturahmi  (2019), membentuk  penghubung  antara  zat  warna  alam  dan serat  merupakan  kegunaan  mordan  agar  dapat mewujudkan  kepekatan  warna  yang  baik  pada  kain”. Mordan  merupakan  suatu  zat  yang  menghubungkan zat  warna  alam  dengan  serat  kain  sehingga mempengaruhi kepekatan warna pada ecoprint ..
Pendapat Yuled (2021) menyebutkan bahwa “Tunjung atau fero sulfat heptahidrat merupakan senyawa yang berbentuk kristal hijau kehitaman yang sangat mudah larut  dalam  air  dan  tunjung  bersifat  alkalis  (basa)”. Tunjung  adalah  mordan  yang  memiliki  kandungan sulfur,  oksigen  berbentuk  kristal  berwarna  biru  pucat dengan rumus molekul FeSO4, besi, dan bersifat basa lemah  dengan  PH  8-10.  Dalam ecoprint mordan bersifat basa akan menghasilkan motif daun berwarna gelap atau tua.
Zat  alam  kapur  sirih  bersifat  basa.  Hal  ini  sebanding dengan  pemaparan  Nisa’  (2018:46)    bahwa  “kapur bersifat basa memiliki PH 8”. Maka larutan kapur sirih merupakan larutan mordan yang bersifat basa dengan
ph  8.  Sedangkan  menurut  Zulikah  (2019) menyebutkan  jika  pada  pewarnaan  alam,  warna  yang akan  dihasilkan  kapur  adalah  warna  menengah  atau kecoklatan.  Pada  proses ecoprint ,  larutan  mordan tunjung  yang  bersifat  basa  akan  menghasilkan  motif daun berwarna kecoklatan.
Sifat  bahan  katun  menurut  Zulkifli  (2013:107)  yaitu higroskopis (menyerap  air),  kuat,  lebih  kuat  lebih kurang  25%  dalam  keadaan  basah,  dapat  disetrika dengan  temperatur  tinggi  dan  tahan  akan  obat-obatan kelantang.  Dengan  sifat  bahan  katun  tersebut,  maka bahan  katun  dapat  dijadikan  sebagai  kain  untuk ecoprint .  Sedangkan  menurut  Simanungkalit  (2020) “Kelemahan  dari  bahan  katun  adalah  kain  mudah diserang  oleh  jamur  dan  mudah  susut”.  Kelemahan dari  bahan  katun  adalah  mudah  terserang  jamur  dan mudah susut.
Tumbuhan  iler  merupakan  tanaman  hias  yang  dapat dimanfaatkan  untuk ecoprint .  Menurut  Ridwan  et  al, 2010), kandungan kimia dalam daun iler salah satunya yaitu tanin dan flavonoid. Dengan adanya kandungan tanin dan flavonoid pada daun iler yang menandakan bahwa  daun  iler  bisa  dimanfaatkan  sebagai  bahan ecoprint .  Tumbuhan  iler  atau miana atau coleus memiliki  berbagai  jenis  berdasarkan  warna  daunnya. Penelitian  ini  akan  memanfaatkan  daun  dari  jenis tumbuhan iler coleus scarlet .
Menurut Tjitrosoepomo (2018: 35)
Beliau berpendapat bahwa terdapat tiga macam tulang-tulang daun  dilihat  dari  ukurannya,  yaitu  ibu  tulang  (costa), tulang-tulang  cabang  (nervus  lateralis),  dan  urat-urat daun  (vena).  Menurut  Ridwan  (2010:41)  “Tumbuhan iler  memiliki  bentuk  tulang  menyerupai  sirip  yang panjangnya  7-11  cm  dan  lebar  5-7  cm”.  Susunan tulang  daun  iler  adalah  susunan  pertulangan  daun menyirip berupa ibu tulang daun bercabang ke kiri dan ke kanan sehingga mirip dengan tulang ikan.

## METODE PENELITIAN
Menggunakan  metode  eksperimen  dalam  melakukan penelitian,  maka  penelitian  ini  berjenis  penelitian eksperimen  dengan  katun  primissima  hasil ecoprint daun  iler  menggunakan  mordan,  tunjung  dan  kapur sirih  sebagai  objek  penelitian.  Daun  iler  yang digunakan  berasal  dari  jenis coleus  scarlet. Alat, bahan  kain,  teknik ecoprint ,  resep  mordan,  waktu dengan  perlakuan  yang  sama.  Jenis  data  yang digunakan  yaitu  data  primer  dengan  menggunakan teknik pengumpulan data berupa uji organoleptik dan instrumen  penelitian  berupa  kuesioner.  Kuesioner disebarkan  ke  15  orang  panelis,  yaitu  12  mahasiswa
prodi  PKK  UNP  dengan  kriteria  telah  lulus  mata kuliah  analisis  tekstil  dan  tidak  buta  warna.  3  orang dosen  PKK  UNP  dengan  kriteria  sedang/pernah mengajar mata kuliah pengetahuan tekstil atau analisis tekstil dan tidak buta warna.
Teknik  analisis  data  menggunakan  persentase frekuensi  untuk  mendeskripsikan  hasil ecoprint daun iler menggunakan tiga jenis morgan ditinjau dari arah warna,  kejelasan  bentuk  motif  daun,  dan  ketahanan luntur  warna  terhadap  pencucian.  Analisis  data memanfaatkan program SPSS ( Statistical Product And Service Solution ) Versi 29.0.

## HASIL DAN PEMBAHASAN 1.Hasil
1). Arah Warna
Nama-nama warna dari objek penelitian diperoleh dari aplikasi colorblind  assistant .  Pada  hasil  penelitian ecoprint ini,  penentuan  arah  warna  memiliki  2 indikator  penilaian  yaitu  arah  warna  daun  dan  arah warna  susunan  tulang  daun.  Arah  warna  daun  adalah warna-warna  yang  tercetak  pada  keseluruhan  bentuk daun.  Sedangkan  arah  warna  susunan  tulang  daun adalah  warna-warna  yang  tercetak  pada  motif  daun (susunan  tulang  daun)  yaitu  pada  keseluruhan  bagian ibu tulang, tulang cabang dan urat daun. pengambilan keputusan setiap indikator penilaian adalah persentase frekuensi  panelis  tertinggi  pertama  dan  kedua  dari  5 warna yang ditampil pada setiap indikator penilaian.
Tabel 1. Arah Warna Hasil Ecoprint Daun Iler Pada Bahan Katun
Menggunakan Mordan Tunjung Dan Kapur Sirih mordan Hasil ecoprint Indikator penilaian: Nama warna Tunjung Warna daun : dark  murky    brown (30%  panelis)    dan dark  brown (26,7% panelis). Susunan tulang daun: dark sea green (26,7%  panelis)  dan clam  shell  pink ( 33,3% panelis). Kapur sirih Warna daun : chocolate brown (53,3% panelis)  dan soft  brown (  46,7% panelis).
Susunan tulang daun : canary yellow (26,7%  panelis)  dan olive (30% panelis).

## 2). Kejelasan Bentuk Motif Daun
Kejelasan  bentuk  motif  daun  pada  hasil ecoprint ditilik pada tabel sebagai berikut.
Tabel 2. Hasil Kejelasan Bentuk Motif Daun Mordan Kategori penilaian F F(%) Tunjung Sangat jelas 11 73,33 Kapur sirih Sangat jelas 8 53,33
Hasil ecoprint daun  iler  menunjukkan  kejelasan bentuk  motif  daun  dengan  kategori  sangat  jelas. Mordan  tunjung  memiliki  frekuensi  11  (73,33%). Mordan kapur sirih memiliki frekuensi 8 (53,33%).

## 3). Ketahanan Luntur Warna Terhadap Pencucian
Pencucian  katun  primissima  hasil ecoprint daun  iler menggunakan sabun lerak sejumlah 3 kali pencucian. Hasil penelitian seperti tabel berikut.
Tabel 3. Hasil Ketahanan Luntur Warna Terhadap Pencucian
Mordan Pencucian ke- Skor akhir Tunjung 1X 74 2X 69 3X 61 Kapur sirih 1X 72 2X 64 3X 50
4)  Pengaruh  Mordan  Tunjung  dan  Kapur  Sirih Terhadap  Kejelasan  Bentuk  Motif  Daun  dan Ketahanan Luntur Warna Terhadap Pencucian
Adapun  hasil  pengaruh  mordan  tunjung,  dan  kapur sirih  terhadap  kejelasan  bentuk  motif  terhadap pencucian, dituangkan dalam tabel berikut.
Tabel 4. Hasil Uji Kruskal Wallis Kejelasan Bentuk Motif Daun
Test Statistics a,b Kejelasan Bentuk Motif Daun Kruskal-Wallis H 8.706 Df 2 Asymp. Sig. .013 a. Kruskal Wallis Test b. Grouping Variable: Jenis Mordan
Berdasarkan  tabel    hasil  uji kruskal  wallis tersebut, didapati  nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  taraf signifikansi atau 0,013<0,05.
Tabel 5. Hasil Uji Friedman Ketahanan Luntur Warna Terhadap Pencucian Menggunakan Mordan Tunjung
Test Statistics a N 15 Chi-Square 18.865 df 2 Asymp. Sig. <.001 a. Friedman Test
Berdasarkan  tabel  hasil  uji friedman ,  disimpulkan bahwa  nilai  signifikansi  ketahanan  luntur  warna terhadap  pencucian  menggunakan  mordan  tunjung adalah  lebih  kecil  dari  taraf  signifikansi  atau (<0,001)<0,05.
Tabel 6. Hasil Uji Friedman Ketahanan Luntur Warna Terhadap
Pencucian Menggunakan Mordan Kapur Sirih Test Statistics a N 15 Chi-Square 24.275 df 2 Asymp. Sig. <.001 a. Friedman Test
Berdasarkan  tabel  hasil  uji friedman ,  disimpulkan bahwa  nilai  signifikansi  ketahanan  luntur  warna terhadap pencucian menggunakan mordan kapur sirih adalah  lebih  kecil  dari  taraf  signifikansi  atau (<0,001)<0,05.

## 2. Pembahasan 1). Arah warna
Arah  warna  daun  hasil ecoprint daun  iler menggunakan  mordan  tunjung  pada  bahan  katun adalah dark murky  brown dan dark brown , serta arah warna  susunan  tulang  daun dark  sea  green dan clam shell  pink atau  warna  coklat  tua  mengarah  ke  hitam. Sebagaimana  sesuai  pendapat  Putri  (2015)  tunjung menciptakan  warna  biru  pucat  kearah  gelap  atau  tua, dan berbentuk kristal berwana dengan rumus molekul FeSO4.
Pada  hasil ecoprint daun  iler  pada  bahan  katun menggunakan  mordan  kapur  sirih  menghasilkan  arah warna  daun chocolate  brown dan soft  brown ,  serta arah  warna  susunan  tulang  daun canary  yellow dan olive atau warna coklat muda mengarah ke coklat tua. hal ini disebabkan oleh larutan kapur sirih merupakan larutan  yang  bersifat  basa.  Sehingga  warna  hasil ecoprint daun  iler  pada  bahan  katun  menggunakan mordan kapur sirih berwarna coklat. Hasil ini sejalan dengan  pendapat  Zulikah  (2019)  yang  menyatakan pada  hasil  pewarnaan  alami,  warna  menengah    atau kecoklatan  adalah warna yang dihasilkan oleh kapur.
Dari penjelasan diatas maka disimpulkan bahwa hasil arah  warna  dipengaruhi  oleh  kandungan  zat  warna pada daun iler seperti flavonoid, antosianin dan tanin dan  juga  dipengaruhi  oleh  derajat  keasaman  atau kebasaan (ph) jenis mordan yang digunakan.

## 2). Kejelasan bentuk motif daun
Kejelasan  bentuk  dan  motif  daun  dipengaruhi  oleh tekstur  permukaan  bawah  daun.  Daun  iler  memiliki permukaan  bawah  helai  daun  yang  kasar.  Hal  ini disebabkan oleh susunan tulang daun iler timbul pada bagian  permukaan  bawah  daun.  Maka  hasil  ecoprint
daun  iler  akan  tercetak  sangat  jelas  pada  bahan  kain. Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Hastawan  (dalam Kusumaningtyas, 2021:12) menyatakan bahwa “motif ecoprint akan  terpatri  mirip  dengan  bentuk  autentik daun  dan  teksturnya,  namun  warna    yang    terpatri terkadang    tidak  sama    dengan  warna  autentik daunnya”.  Oleh  karena  itu  hasil ecoprint memiliki kejelasan bentuk motif daun yang sangat jelas. Namun warna  yang  dihasilkan ecoprint daun  iler  tidak  sama dengan warna asli daun iler yang digunakan.
Kejelasan  bentuk  motif  daun  hasil ecoprint daun  iler pada  bahan  katun  yang  paling  baik  adalah  hasil ecoprint dengan menggunakan mordan tunjung.

## 3). Ketahanan Luntur Warna Terhadap Pencucian
Hasil ketahanan luntur ecoprint daun iler pada bahan katun  menggunakan  mordan  tunjung  pada  pencucian pertama dan kedua mendapatkan skor akhir senilai 74 dan 69 pada pencucian ketiga mendapat skor akhir 61. Maka  persentase  total  skor  akhir  adalah  90,66%. Selanjutnya,  Ketahanan  luntur  warna  warna  terhadap pencucian  hasil ecoprint daun  iler  pada  bahan  katun menggunakan  mordan  kapur  sirih  pada  pencucian pertama memiliki skor akhir 70, hasil pencucian kedua dan  ketiga  kali  memiliki  skor  akhir  yang  sama  yaitu 64. Maka persentase total skor akhir adalah 82,66.
Hasil ecorprint daun  iler  pada  bahan  katun menggunakan  mordan  tunjung  memiliki  nilai persentase  skor  ketahanan  luntur  warna  terhadap pencucian  yang  paling  tinggi  yaitu  90,66%.  Hasil  ini sesuai  dengan  hasil  penelitian  dari  Simanungkalit. Pada Kain Katun yang menyatakan bahwa “ketahanan luntur sebesar pada premordan tunjung memiliki nilai ketahanan  luntur  terbaik  yakni  70  (93.33%)  dengan kategori  warna  motif  pada  kain  tidak  terlihat  ada perubahan”.
4).  Pengaruh  Mordan  Tunjung  dan  Kapur  Sirih Terhadap  Kejelasan  Bentuk  Motid  Daun  dan Ketahanan Luntur Warna Terhadap Pencucian Pada  tabel  4  dijelaskan  bahwa  uji kruskal  wallis kejelasan  bentuk  motif  daun  hasil ecoprint daun  iler pada  bahan  katun  menggunakan  mordan  tunjung  dan kapur sirih didapati nilai signifikansi 0.013, yang lebih kecil  dari  taraf  signifikansi  0,05  atau  0,013  <  0,05. Artinya  terdapat  pengaruh  penggunakan  mordan tunjung  dan  kapur  sirih  pada  hasil ecoprint daun  iler dengan  bahan  katun  terhadap  kejelasan  bentuk  motif daun.
Pada  tabel  5  didapati  bahwa  uji friedman ketahanan luntur  warna  terhadap  pencucian  pertama,  kedua  dan ketiga  hasil ecoprint daun  iler  pada  bahan  katun
menggunakan  mordan  tunjung  dan  kapur  sirih  sama sama  mendapatkan  nilai asymp .  sig.  (<0,001)  yang lebih  kecil  dari  taraf  signifikansi  0,05  atau (<0,001)<0,05.  Artinya  terdapat  perbedaan  akibat pengaruh  penggunaan  mordan  tunjung  dan  mordan kapur sirih terhadap pencucian hasil ecoprint daun iler pada bahan katun.

## KESIMPULAN DAN SARAN 1.Kesimpulan
Arah  warna  yang  dihasilkan ecoprint daun  iler menggunakan mordan tunjung adalah warna coklat tua mengarah  ke  hitam  dengan  nama  warna  daun dark murky    brown dan dark  brown ,  serta  nama  warna susunan  tulang  daun dark  sea  green dan clam  shell pink .  Selanjutnya,  Arah  warna  yang  dihasilkan ecoprint daun  iler  menggunakan  mordan  kapur  sirih adalah  warna  coklat  muda  mengarah  ke  coklat  tua dengan  nama  warna  daun chocolate  brown dan soft brown , serta nama warna susunan tulang daun canary yellow dan olive .
Kejelasan bentuk motif daun yang dihasilkan ecoprint daun  iler  menggunakan  mordan  mordan  tunjung adalah  73,3%  panelis  memilih  kategori  penilaian sangat  jelas.  Kejelasan  bentuk  motif  daun  yang dihasilkan ecoprint daun  iler  menggunakan  mordan kapur  sirih  adalah  53,3%  panelis  memilih  kategori penilaian sangat jelas. Maka ketiga jenis mordan yang digunakan  pada ecoprint daun  iler  menghasilkan kejelasan  bentuk  daun  (ujung  daun,  tepi  daun,  dan pangkal  daun)  dan  susunan  tulang  daun  (ibu  tulang, tulang  cabang  dan  urat  daun)  tercetak  sangat  jelas pada bahan katun.
Ketahanan  luntur  warna  terhadap  pencucian  hasil ecoprint daun  iler  pada  bahan  katun  menggunakan mordan  tunjung  pada  pencucian  pertama  dan  kedua tidak  ada  perubahan  warna  sama  sekali  namun perubahan  warna  tampak  pada  pencucian  ketiga dengan  kategori  warna  terlihat  sedikit  berkurang. Selanjutnya,  Ketahanan  luntur  warna  warna  terhadap pencucian  hasil ecoprint daun  iler  pada  bahan  katun menggunakan  mordan  kapur  sirih  pada  pencucian pertama  dan  kedua  tidak  ada  perubahan  warna  sama sekali  namun  pada  pencucian  ketiga  warna  terlihat sedikit berkurang.
Hasil analisis dari uji kruskal wallis untuk kejelasan bentuk  motif  daun  adalah  nilai  signifikansi  <  taraf signifikansi = 0,013 < 0,05. Dengan hasil bahwa Ha diterima  dan  Ho  ditolak.  Ha  menyatakan  bahwa terdapat  perbedaan  akibat  pengaruh  penggunakan mordan  tunjung  dan  kapur  sirih  pada  hasil ecoprint
daun  iler  dengan  bahan  katun  terhadap  kejelasan bentuk motif daun.
Uji friedman ketahanan  luntur  warna  terhadap pencucian  pertama,  kedua  dan  ketiga  hasil ecoprint daun  iler  pada  bahan  katun  menggunakan  mordan tunjung  adalah  (<0.001)<0,05.  hasil ecoprint daun iler  pada  bahan  katun  menggunakan  mordan  kapur sirih  adalah  (<0.001)<0,05.  Artinya  ketiga  mordan mendapatkan  nilai  signifikansi  kurang  dari  taraf signifikansi.  maka  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima.  Ha adalah terdapat perbedaan akibat pengaruh penggunaan mordan, tunjung dan kapur sirih terhadap ketahanan  luntur  warna  terhadap  pencucian  hasil ecoprint daun iler pada bahan katun.

## 2. Saran
Bagi  mahasiswa  penelitian  ini  dapat  menambah pengetahuan  tentang  pengaruh  mordan  terhadap  hasil ecoprint daun  iler  pada  bahan  katun.  Hasil  penelitian ini  dapat  dijadikan  sebagai  landasan  untuk  penelitian berikutnya  dengan  objek  penelitian  yang  berbeda. Bagi  masyarakat/praktisi eco  fesyen ,  hasil  penelitian ini dapat dijadikan referensi atau ide dalam pembuatan hasil karya menggunakan teknik ecoprint .

## DAFTAR RUJUKAN
Arif, W. F. (2019). Uji Coba Warna Daun Sirih Merah Dengan  Teknik  Pounding  dan  Steam. Jurnal Seni Rupa, 7 (2), 73-80.
Fatihaturahmi,  F.,  &  Novrita,  S.  Z.  (2019).  Pengaruh Perbedaan  Mordan  Tawas  Dan  Kapur  Sirih Terhadap  Hasil  Pencelupan  Ekstrak  Daun Sawo  Menggunakan  Bahan  Sutera. Gorga : Jurnal Seni Rupa , 8 (1), 237-242. https://doi.org/10.24114/gr.v8i1.13606. Fitriani, F., Ramainas, R., & Adriani, A. (2013). Perbedaan  Teknik  Mordanting  Terhadap  Hasil Pencelupan  Pewarna  Alam  Ekstrak  Urang Aring  (Eclipta  Alba  (L)  Hassk)  Dengan Mordan  Tawas  Pada  Bahan  Sutera. Journal  of Home Economics and Tourism , 4 (3). Irianingsih,  N.  (2018). Yuk  Membuat  ECO  PRINT Motif  Kain  Dari  Daun  dan  Bunga .  Gramedia: Pustaka Utama.
Kusumaningtyas,  I.  A.,  &  Wahyuningsih,  U.  (2021). Analisa  Hasil  Penelitian  Tentang  Teknik Ecoprint Menggunakan Mordan Tawas,  Kapur dan  Tunjung  Pada  Serat  Alam. Tersedia  e- journal. uneas. ac. id , 10 (3), 9-14.
Maharani, A. (2018). Motif dan Pewarnaan Tekstil Di Home  Industry  Kaine  Art  Fabric  “Ecoprint Natural  Dye”. Pend.  Seni  Kerajinan-S1  (e- Craft) , 7 (4), 383-394.
Nisa’,  A.  R.,  &  Singke,  J.  (2018).  Pengaruh  Massa Mordan  Tunjung  Terhadap  Hasil  Pewarnaan Dengan  Kulit  Buah  Asam  (Sweettamarind)
Menggunakan  Teknik  Tie  Dye. Jurnal  Tata Busana , 07 (02), 41–47. https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/j urnal-tata-busana/article/view/24246.
Pandansari, P., Purwanti, R., & Alfianti, D. A. (2022).
Analysis  of  Steaming  Ecoprint  Techniques  on Various  Fabrics. Formosa  Journal  of  Social Sciences (FJSS) , 1 (4), 411-424.
Putri,  L.  A.,  Adriani,  A.,  &  Novrita,  S.  Z.  (2015).
Perbedaan Mordanting terhadap Hasil Pencelupan  Zat  Warna  Alam  Air  Limbah Penirisan Getah Gambir pada Sutera Menggunakan Mordan Tunjung (Feso4). Journal  of  Home  Economics  and Tourism , 9 (2).
Ridwan,  Y.,  Satrija,  F.,  Darusman,  L.  K.,  &
Handharyani, F. (2010). Efektivitas
Anticestoda  Ekstrak  Daun  Miana  (Coleus Blumei  Bent)  Terhadap  Cacing  Hymenolepis Microstoma  Pada  Mencit. Media  Peternakan,
33 (1), 6-10. Salimi,  Y.  K.  (2021). Daun  Miana  Sebagai Antioksidan dan Anti Kanker . Banten: YPSIM.
Saputri, A., & Novrita, S. Z. (2021). Perbedaan Berat Mordan  Tunjung,  Tawas  dan  Kapur  Sirih terhadap Hasil Pencelupan Kulit Buah Alpukat Pada Bahan Katun. Jurnal Pendidikan, Busana,
Seni dan Teknologi , 3 (2), 80-90. Saraswati,  R.  (2019). Pemanfaatan  Daun  untuk Ecoprint  dalam  Menunjang  Pariwisata . Depok: Departemen Geografi FMIPAUI.
Simanungkalit,  Y.  S.,  &  Syamwil,  R.  (2020).  Teknik Ecoprint  Dengan  Memanfaatkan  Limbah Mawar  (Rosa  Sp.)  Pada  Kain  Katun .  Fashion and Fashion Education Journal, 9 (2), 90-98.
Suci,  P.  H.  (2019).  Pelatihan  Pembuatan  Motif  Kain
Dengan  Metode  Ecoprint  Di  Nagari  Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Journal  Of  Community  Service , 1 (1), 200-207. Tjitrosoepomo,  G.  (2020). Morfologi  Tumbuhan . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Yuled,  U.  R.,  &  Adriani,  A.  (2021).  Perbedaan Mordan  Tunjung  Dan  Baking  Soda  Terhadap Hasil  Pencelupan  Pada  Bahan  Katun  Dengan Menggunakan  Ekstrak  Kunyit  (Curcuma Longa). Jurnal  Pendidikan,  Busana,  Seni  dan Teknologi, 3 (2), 97-103.
Zulikah, K., & Adriani, A. (2019). Perbedaan Teknik Mordanting  terhadap  Hasil  Pencelupan  Bahan Katun  Primisima  Menggunakan  Warna  Alam
Ekstrak Daun Lamtoro (Leucaena Leucocephala) dengan Mordan Kapur Sirih. Gorga: Jurnal Seni Rupa , 8 (1), 209-213. https://doi.org/10.24114/gr.v8i1.13179 .
Zulkifli,  S.  A.  (2013). Memilih  dan  Memelihara Bahan  Tekstil .  Jakarta:  Pusat  Kurikulum  dan Perbukuan.